399 
brevità, aumenta coll’ aumentare della tensione, ma non illimitatamente: p. e. dopo 
il primo inerudimento ottenuto con un allungamento del 2 °/, e colla tensione di 
6 kg. si ottiene una curva normale più dolce di quella corrispondente alla tensione 
di 8 kg. 
2° campione. Era un filo di ferro puro di Svezia del diametro di cm. 0,186. 
La tabella VII fornisce i risultati delle esperienze per questo campione. Essa è fatta, 
come la tabella VI, tranne che ha altre due finche, delle quali l'una dà il valore 
del magnetismo residuo R, l'altra del rapporto e fra il magnetismo residuo e il 
magnetismo massimo. Qui, trattandosi di ferro puro, ho potuto giungere ad allunga- 
menti permanenti più grandi. 
TABELLA VII. 
T=0 kg. per mm?| T= 5 kg. per mm? | T= 10 kg. per mm? | T= 15 kg. per mm? 
HB Exe a | |el®|adepa|ete 
189] 31,6 0,170 207] 39,4|0,142 163) 29,9[0,143 187|17,4|0,094 
0,584 
1,75 822| 130 |0,368|  746| 809 |0o,418] 1081] 502 |0,465| 1228| 551 [0,449 
- | 2,92 | 5607] 4750 {0,818| 9074| 8473 [0,981| 8174| 7250 |0,890|  7043| 6497 |0,922 
È 4,80 | 10030| 9216 |0,920| 10953|10406 |0,950| 10347| 9445 |0,917| 9528| 8899 [0,937 
‘€ | 5,84 | 1105610264 |0,929| 11504|10974 |0,955| 11024|10133 |0,927| 10401| 9052 |0,870 
È |11,7 | 12274|11356 |0,926| 12285|11466 |0,934| 12056|10941 |0,910| 11712| 9904 |0,846 
“ |292 | 18159|11782 |0,894| 18104|11859 |0,905| 12940|11287 |0,867| 12788|10275 |0,807 
58,4 | 1887911912 (0,859| 18797|12317 |0,893| 13634|11269 (0,827) 13514/10374 (0,768 
111 1469812241 |0,838| 14687|11968 |0,815| 14578|11302 |0,775| 14453|10319 |0,714 
E 0,584] 176) 25,0|0,140| 176] 10,9[0,068|  198| 80,6|0,157| 218} 83,8{0,150 
È 1,75 906| 316 |0,346| 1321| 644 |0,488} 1821| 644 |0,488| 1360) 622 [0,458 
E 2,92 | 4952) 3982 |0,797) 7857| 7032 |0,895| 7464| 6452 [0,865] GG01| 5428 [0,822 
pie, 4,30 | 9544| 8550 |0,896| 11209|10504 |0,937| 11220|10112 {0,909 9719| 8332 |0,858 
Sad | 5,84 | 11280(10342 [0,916 11788|11182 |0,949| 11351|10254 |0,903! 10691| 9172 |0,858 
3 |11,7 | 12629|10994 |0,923| 12662|11880 |0,937| 12411|11160 |0,899} 11039|10144 |0,843 
e |292 | 18639|12154 |0,892| 13470/11652 |0,865| 13388|11564 |0,864| 13186/10626 (0,806 
& |584 | 14480|12018 |0,833| 14414/12394 |0,860| 14180|11652 |0,825| 14010\10648 (0,760 
111 15577|12034 |0;773] 15321|12340 |0,806| 15217|11662 ‘0,766| 15086|10646 |0,706 
2 | 0,584| 168) 19,6/0,117 211 43|0,209| 220 37|0,168| 229 33/0,151 
9 5 901| 259/0,288| 1387| 666|0,481| 1441] 670|0,465| 1887| . 566|0,409 
S 2,92 | 4128| 2817|0,683) 6530) 5416|0,830| 6503| 5318|0,819| 6066| 4593|0,790 
E | 480) 9358) 7884|0,843| 11100) 10187|0,918| 10571) 9347|0,884| 98551 8641!0,857 
al 5,84 | 11209| 9773|0,872| 11968| 11138|0,981| 11553| 10330|0,894| 10981| 9423|0,862 
E |117 |12826| 11433|0,891| 12978] 11968/0,922| 12771| 1128010,883| 12372] 10395|0,840 
I |29,2 | 13868| 119900,865| 13863! 12372/0,892| 18688| 11749|0,858| 13552| 10778/0,795 
5 |58,4 | 14747| 12077|0,819| 14676) 123817|0,889| 14556| 11891/0,817| 14332| 10723|0,748 
È 111 f- 11717|0,742| 15681| 12550|0,788| 15512| 11695/0,754| 15424| 10778|0,699 
